HET ZILVER. 37 



Vóór een twaalftal jaren is er door pattersen eene bewerking 

 uitgevonden , waardoor uit zeer zilverarme loodsoorten een zilverrijk 

 lood kan worden afgescheiden. Die bewerking noemt men afdrijving 

 door kristalUsatie. Men smelt namelijk eene groote massa zilverarm 

 lood in gegoten ijzeren ketels, en laat het langzaam verkoelen, onder 

 gedurig omroeren met. een ijzeren spatel; na verloop van eenigen 

 tijd vertoont zich een kristalachtig poeder, dat men met een schuim- 

 spaan verwijderen kan , naar mate het gevormd wordt. Dit gedeelte 

 nu van het lood, dat in onvolmaakten kristalvorm wordt afgescheiden, 

 bevat zeer veel minder zilver dan het vloeibaar gebleven gedeelte ; het 

 laatste is dus, ten koste van het eerste, verrijkt. Door nu deze be- 

 werking eenige reizen te herhalen , zoo op het in vasten staat afgeschei- 

 den lood , als op het andere gedeelte, bekomt men aan den eenen kant 

 lood, dat hoe langer hoe armer, en aan den anderen kant lood, dat 

 hoe langer hoe rijker aan zilver wordt. Het laatste wordt aan de 

 kupellatie onderworpen, en het eerste in den handel gebragt. 



Ten einde onzen lezers een denkbeeld te geven , hoedanig het lood 

 door deze handelwijze verrijkt kan worden, dient, dat wij in onze 

 verzameling bolletjes zilver bezitten, welke in eene fabriek, aan de 

 baai van Spezzia in Toskane , door kupellatie verkregen zijn uit zil- 

 verhoudende galena van eene mijn bij Cagliari op het eiland Sardinië. 

 Een zeker gewigt aan lood , dat niet aan de kristallisatie onderwor- 

 pen was, gaf door de kupellatie slechts toö wigtj e zilver , terwijl het- 

 zelfde gewigt van aan de kristallisatie onderworpen lood j%% wigtj e 

 zilver gaf; het lood was dus door deze bewerking meer dan 14 maal 

 rijker aan zilver geworden. 



De kupellatie van het werklood berust op de eigenschap van het 

 zilver om, wanneer het in aanraking met de dampkringslucht verhit 

 wordt , niet te oxyderen (zich niet met zuurstof te verbinden) en op 

 de eigenschap van het lood en de andere in het werklood nog be- 

 vatte metalen om zich daarentegen ligt te oxyderen; de geoxydeerde 

 metalen nu zijn smeltbaar en laten zich , zoo als wij zien zullen , 

 gemakkelijk van het gesmolten zilver afscheiden. 



De bewerking geschiedt in een oven ; op de oppervlakte van het 

 gesmolten metaal vormt zich eene laag gesmolten lood-oxyde , goud- of 



